der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 13 
gen der Chemiker vom Jahre 1857 resp. 1863), sondern Schwe- 
, felmangan enthalten, wie schon die grüne Farbe der Schlacken be¬ 
weist. Nr. 1 war heisser erblasen, also leichtflüssiger, wodurch die 
Ausscheidung von Schwefelmangan erleichtert wurde, der Schwefel¬ 
gehalt sich verminderte. Nr. 2 war frei von Kupfer und frei von 
Arsen, in dieser Beziehung also besser als Nr. 1. Der Siliciumge¬ 
halt war in 2 geringer als in 1, also war 2 auch in dieser Beziehung 
besser.' Dagegen war der Gehalt an Mangan in 1 mehr wie doppelt 
so hoch als in 2. Der Schwefelgehalt' war aber trotzdem in 1 nicht 
entsprechend stärker vermindert, wodurch obige Ansicht eine Stütze 
findet. In 2 war der Eisengehalt um ungefähr 7^2 pCt. grösser als 
in 1. In beiden Eisensorten war der Kohlenstoff als chemisch ge¬ 
bundener Kohlenstoff enthalten, und zwar in 1 erheblich mehr als • 
in 2, was beim späteren Verpuddeln von 2 nicht ohne Nachtheil 
blieb, sowohl in Bezug "auf die Ausscheidung von Phosphor als von 
Silicium. Nr. 1 war ganz entschieden im Vortheil gegen Nr. 2 in 
Bezug auf Phosphorgehalt. Letzterer rührt in 1 entschieden nicht 
aus den Erzen. Denn es heisst 1. c. deren Analyse, dass nur 
Spuren von Phosphorsäure darin seien. Letztere stammt unzweifel- . 
haft aus den angewandten Zuschlägen (nach der Schlacke zu urthei- 
len anscheinend von zugeschlagenem Thonschiefer) her. 
Es geht aber hieraus mit aller Sicherheit hervor, dass alle 
Phosphorsäure, welche in der Beschickung sowohl im Erz, wie im 
Kalkstein, wie im Zuschlag, wie in der Asche der Brennmaterialien 
enthalten ist, ins Roheisen übergeht; zumal die Schlacke keinen 
Phosphor noch Phosphorsäure enthielt. In der Praxis hat Verfasser 
auch bei der Production anderer Eisensorten diese Beobachtung ge¬ 
macht. Der Einfluss des Mangans erstreckt sich daher nur auf die 
Beseitigung des Schwefels und auf die Umwandlung des Graphits in 
chemisch gebundenen Kohlenstoff und hierauf beruht die Wirkung des 
Zuschlags von Spiegeleisen oder Manganeisen beim Bessemern. Wurde 
beim Betrieb auf graues grobkörniges Giessereieisen die Beschickung 
durch Zuschlag geringer Mengen manganhaltiger Erze derart geändert, 
dass auch nur ein und ein halb Procent Mangan in das Eisen über¬ 
ging, so wurde letzteres weiss und hart, d. h. der Graphit wurde theil- 
weise oder ganz in chemisch gebundenen Kohlenstoff umgewandelt, 
was unter der Lupe resp. unter dem Mikroskop klar ersichtlich 
war. Was die beiden Schlacken-Analysen betrifft, so ist oben schon 
erwähnt, dass bei 1 anscheinend Thonschiefer müsse zugeschlagen 
sein, wenigsten deutet der gegen die Erz-Analyse hohe Thongehalt 
und mehr noch die Kieselerde mit 39,32 pCt. darauf hin. Vielleicht 
ist kalkspäthiger Rotheisenstein, sogenannter Flussstein, zugeschla¬ 
gen ? Bei 2 wurden 18 pCt. Kalkstein (Eifelkalk aus dem Bergischen) 
zugeschlagen, und die Kalkerde hieraus ersetzte das Manganoxydul 
in X zur Sättigung der entsprechenden Menge Kieselerde. Die 
